Eisenoolith, Chamosit, Thuringit. 
577 
andere Eisenerze (und zwar die Oolitlikörner sammt dem Cäment) Chamosit ge- 
nannt. Boricky erhielt bei der Analyse der reinen Körner aus dem oolithischen 
Eisenerz im Silur von Chrustenic in Böhmen : 25,60 Si0 2 , 18,72 Al 2 0 3 , 42,3 1 FeO, 
2,13 MgO, 1 1,24 H 2 0 , was er durch die Formel 3BO, Al 2 0 :i , 2Si0 2 + 3H 2 0 
ausdrückte. — Bei Schmiedefeld unweit Saalfeld erscheint ein durch Eisenspath 
cämentirtes untersilurisches oolithisches Eisenerz ; die Oolithe bestehen zufolge 
Loretz aus einem »chloritähnlichen Mineral«, vermengt mit Eisenspath und Titan- 
eisen ; die chloritähnliche Substanz der Oolithe ergibt für sich rein ca. 27 — 29 Si0 2 , 
13 — 17 A1 2 0 3 , 4 — G Fe 2 0 3 , 39 — 42 FeO, 13 — 10 H 2 0. — Das oolithische 
Eisenerz des obersten braunen Jura in dem Kessel zwischen den beiden Wind- 
gellen im Canton Uri, braun oder grauschwarz, besteht nach C. Schmidt zum 
grössten Theil aus elliptischen, plattgedrückten, höchstens 2 mm grossen Oolith- 
körnern, daneben aus einem Cäment, welches ein Gemenge von Carbonaten mit 
Körnchen von Eoth- und Brauneisen sowie netzförmigen derben Massen von 
Magnetit darstellt; ausserdem finden sich in grosser Menge stark glänzende, bis 
1 mm grosse Magnetitoktaeder. Die Oolithkörner selbst werden u. d. M. aus 
einem intensiv hellgrünen, deutlich dichroitischen Mineral, dessen Blättchen den 
Umrissen folgen, und meist zurücktretenden Segmenten von Maguetitschalen ge- 
bildet; befreit von Magnetit lieferte das grüne Silicat: 24,84 Si0 2 , 19,66 A1 2 0 3 , 
37,57 FeO, 0,57 CaO, 4,65 MgO, 12,71 H 2 0 , was ebenfalls auf die oben 
stehende Formel von Boricky führt, nur dass 3£ Mol. II 2 0 vorhanden sind. Diese 
Substanzen scheinen sich von dem Cronstedtit 3 FeO, Fe 2 0 3 , 2Si0 2 -{-4H 2 0 
wesentlich nur dadurch zu unterscheiden, dass letzterer keine Thonerde, blos 
Eisenoxyd enthält, während der Thuringit zwischen ihnen und dem Cronstedtit 
stehen dürfte. 
Hin und wieder werden in dem alten Schiefergebirge Blinke vorwiegend aus 
frisch olivengriinem, derbem, schuppigem, feinkörnig-blätterigem oder concentriseh- 
schaligem Thuringit zusammengesetzt; die chemische Analyse dieser durch HCl 
unter Hinterlassung von Kieselgallert zersetzbaren Substanz liefert 22 bis 23, < Si0 2 , 
16 bis 17 A1 2 0 3 , 14 bis 15 F 2 0 3 , 33 FeO, nebst etwas MgO und MnO, 10 bis 11 H ä O, 
welcher Zusammensetzung die Formel 4RO, 2E 2 0 3 , 3 Si0 2 + 4 1 1>0 entspricht; Loretz 
fand auch einen Gehalt von 0,78 P 2 0 5 . U. d. M. ist der Thuringit ein mikrokrystallines 
Aggregat höchst feiner Blättchen und Schüppchen, welche etwa 0,02— 0,03 mm 
breit nnd 0,001—0,002 mm dick sein mögen, ganz schwach dichroitisch, etwa zwischen 
blassbläulichgrün und mehr gelblichgrün. Im Untersilur des s.ö. Thüringer Waldes, 
namentlich an dessen Basis über den cambrischen Phycodenschiefern, dann aber 
auch in einem höheren Niveau desselben finden sich (nie über U in messende) Lagen 
von solchem Thuringit (Thuringitoolith , Thuringitschiefer) , bisweilen mit Magnetit 
gemengt, oft in Rotheisen oder Eisenkies umgewandelt (Liebe). Im I: iclitelgebirge 
wird magnetitführender Thuringitschiefer als Eisenerz gewonnen; er dürfte den 
Schluss der cambrischen, vielleicht die Basis der Bilurischen Formation bilden; im 
Leuchtholz unfern Hirschberg hält er zahllose Steinkerne von Orthis (Gümbel). — 
Über die Stellung, welche diese Substanzen in der Chloritgruppe Tschermak’s ein- 
nehmeu, vgl- dessen Abhandlung in Sitzgsber. Wien. Akad. C. 1. Abth. Februar 1891. 
Berthier, Annales des mines V. 1820. 393. 
Boricky, Sitzgsber. Wiener Akad. Bd. 59. 1869. I. 599. 
Zirkel, Petrographie. III. 2. Auü. 
37 
